516 
V. Widtermann. 
worden, wie ein zu hohes Ansetzen des Frischbodens einen zu weichen Gang des 
Frischprocesses veranlasst. Ebenso kann ein roher Gang die Folge einer zu tiefen 
Lage des Frischbodens sein. Der Schwallboden ist in der Zeit, in der sich der 
Frischboden oder, wie er beim Ausheizen auch genannt wird, der Schweiss- 
hoden bildet, nur von einer dünnen Lage desselben geschützt, am empfindlichsten 
gegen Flüssigwerden, welches eben eine tiefere Lage des Frischbodens mit ihren 
Folgen bedingt. Der Schwallboden soll sich höchstens 2 Zoll von der Oberfläche 
nieder erweichen. 
Ein bedeutenderes Flüssigwerden des Schwalls geschieht durch zu hohe 
Temperatur, durch rohe Schlacke im Herde, und wenn sich der Frischhoden spät 
oder nicht ansetzen will, welche Erscheinung durch schlechte Schweisshitzen 
hervorgerufen wird, indem dadurch das Materiale des sich bildenden Frischbodens, 
das von den Masseln ahschmelzende Eisen, mangelt. 
Eine zu starke Pressung des Windes während des Ausheizens hat ausser 
dem leichteren Schmelzen des Schwalls und der Schlacken auch die Entstehung 
einer rohen Schlacke zur Folge, welche sich auch bildet durch vieles Zusetzen 
von Hammerschlag und durch trockene Hitzen. 
Die Eimvirkung der rohen Schlacke auf den Schwall ist ein Auflösen des- 
selben, das hier um so gefährlicher ist, da der Schwallboden entweder noch 
durch keinen Frischboden vor derselben geschützt ist, oder nur durch einen 
schwachen, der von der rohen Schlacke leicht durchbrochen wird, indem dieselbe 
die Eigenschaft hat, auch Eisen aufzulösen. 
Fährt man mit einem Eisenstabe in den Frichherd, so legt sich die rohe 
Schlacke sehr ungleich an denselben an, nach schnellem Herausziehen desselben ist 
sie nicht so hellglühend wie die weiche Schlacke, erkaltet stellenweise sehr rasch, 
fliesst beim Abstechen sehr leicht und bläht sich beim Erstarren bedeutend auf. 
Zusammensetzung der rohen Schlacke. 
I. 1-4992 Gramm erforderten zur Oxydation des Eisenoxyduls 62-5 Raum- 
theile der titrirten Lösung von zweifach chromsaurem Kali. 
II. 1-52 Gramm erforderten 59 3 Theile. 
III. 4-498 Gramm gaben: 
0-5096 Grm. Kieselsäure, 
3-426 „ Eisenoxyd, 
0*4463 „ Manganoxydoxydul, 
0 7035 „ Schwefelsäure Kalkerde, 
0-1552 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
0-1444 „ Kaliumplatinchlorid, 
0 0545 „ sehwefelsaures Natron. 
0-0204 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Phosphorsäure Bestimmung), 
0-005 „ Thonerde. 
IV. 3-524 Gramm gaben: 
0-3975 Grm. Kieselsäure, 
2-7005 „ Eisenoxyd, 
0-3576 „ Manganoxydoxydul, 
0-5582 „ schwefelsaure Kalkerde, 
0-1324 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
0-007 „ Thonerde, 
